344 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Les mélanges qui renferment, au conlraire, plus d'antimoine que le sclé- 

 niure Sb- Se' peuvent être partagés en trois groupes : 



i" La teneur en sélénium est co'nprise entre iG atomes et .")0 atomes de ce 

 métalloïde pour loo atomes du mélange. 



L'élude de la solidification de ces mélanges nous a déjà montré qu'ils 

 comprennent deux phases ('). Celles-ci, ayant à peu près la même densilé, 

 n'arrivent pas toujours à se superposer. Nous avons réussi à les séparer 

 assez nettement pour pouvoir les distinguer, rien qu'à l'aspect, en opérant 

 de la manière suivante : 



Le mélange préparé direclemenl en cliaud'anl les deu\ corps en tube scellé est 

 amené à l'état liquide; on rend celui-ci liomogène le plus possible par agilalion, puis 

 on le laisse solidifier. 



Le solide obtenu est réduit en poudre très fine, puis introduit dans un nouveau 

 tube en verre d'Iéna où l'on i'ait le vide. Après avoir fermé ce tube à la lampe, on le 

 cliaufTe au rouge sombre; le mélange fond et l'on obtient ainsi deux liquides 

 su|)erposés. Le liquide supérieur présente une teinte grise plus foncée (|ue celle 

 du liquide inférieur. 



En polissant le solide refroidi on peul, à l'aide du microscope de M. Le 

 Chatelier, non seulement apercevoir les deux phases distinctes, mais encore 

 leur ligne de séparation qui est très nette. On xoil aussi aisément, dans les 

 mêmes conditions, que des portions de la phase la moins dense se sont 

 trouvées en suspension dans l'autre phase tpiand elles étaient toutes deux 

 liquides. Ceci montre bien que les deux phases dont il s'agit ont à peu près 

 même densité à l'état liquide. 



A l'étal solide, la phase la moins dense montre de longues aiguilles 

 claires se détachant sur un fond gris. Avec un fort grossissement on dis- 

 tingue dans la plage grise des cristaux généralement groupés de manière à 

 dessiner un ^ . Je désignerai par M le mixte correspondant. 



La phase la plus dense, très riche en antimoine, montre dans les mêmes 

 conditions des plages irrégulières grises (jui ont même constitution que M 

 et qui se détachent sur un fond plus clair. 



2° La teneur en sélénium est inférieure à iG alojnes de ce métalloïde pour 

 I oo atomes du mélange. 



Le liquide ne constitue alors qu'une phase. L'examen métallographique 

 montre encore des plages irrégulières grises du corps M, mais le nombre de 

 ces taches diminue avec la teneur en sélénium. 



(') Pélabon, Comptes rendus, l, 142, 1906, p. 207, 



